[{"text_idx": "#000000", "text": "Wikipedia's Sol-gel as translated by GramTrans"}, {"text_idx": "#000001", "text": "En materiala scienco, la sun-g\u0302ela proceso estas metodo por produktado de solidaj materialoj de malgrandaj molekuloj.\nLa metodo estas uzita por la fabrikado de metaloksidoj, aparte la oksidoj de silicio kaj titanio.\nLa proceso implikas konvertig\u0302on de monomeroj en koloidan solvon ( suno) kiu funkcias kiel la antau\u0306ulo por integra reto (au\u0306 g\u0302elo) de au\u0306 diskretaj partikloj au\u0306 retpolimeroj."}, {"text_idx": "#000003", "text": "En tiu kemia proceduro, la \"suno\" (au\u0306 solvaj\u0302o) iom post iom evoluas direkte al la formado de g\u0302el-simila difasicsistemo enhavanta kaj likvan fazon kaj solidan fazon kies morfologioj intervalas de diskretaj partikloj g\u0302is kontinuaj polimerretoj.\nKoncerne la kolojdon, la volumenofrakcio de partikloj (au\u0306 partiklodenseco) povas esti tiel malalta ke signifa kvanto de likvaj\u0302o povas devi esti forigita komence por la g\u0302el-similaj trajtoj por esti rekonita.\nTio povas esti plenumita en iu nombro da manieroj.\nLa plej simpla metodo devas permesi al tempo ke sedimentado okazas, kaj tiam vers\u0302as for la restantan likvaj\u0302on.\nCentrifugado ankau\u0306 povas esti uzita por akceli la procezon de fazapartigo."}, {"text_idx": "#000004", "text": "Forigo de la restanta likva (solventa) fazo postulas sekigad procezon, kiu estas tipe akompanita per signifa kvanto de s\u0302rumpado kaj densigo.\nLa indico c\u0302e kiu la solvilo povas esti forigita estas finfine determinita per la distribuado de poreco en la g\u0302elo.\nLa finfina mikrostrukturo de la fina komponento klare estos forte influita per s\u0302ang\u0302oj truditaj sur la struktura s\u0302ablono dum tiu fazo de pretigo."}, {"text_idx": "#000005", "text": "Poste, termika traktado, au\u0306 pafad procezo, ofte estas necesaj por preferi plian polikondensadon kaj plifortigi mekanikajn trajtojn kaj strukturan stabilecon per fina sintrado, densigo kaj grenkresko.\nUnu el la apartaj avantag\u0302oj de uzado de tiu metodaro kontraste al la pli tradiciaj pretigteknikoj estas tiu densigo estas ofte atingita c\u0302e multe pli malalta temperaturo."}, {"text_idx": "#000006", "text": "La antau\u0306 suno povas esti au\u0306 deponita sur substrato por formi filmon (ekz., proksime de trempsau\u0306cotegaj\u0302o au\u0306 turnadi tegaj\u0302on), gisi en tau\u0306gan ujon kun la dezirata formo (ekz., por akiri monolitan ceramikaj\u0302on, okulvitrojn, fibroj, membranoj, aerog\u0302eloj), au\u0306 uzite por sintezi pulvorojn (ekz., mikrosferoj, nanosferoj).\nLa sun-g\u0302ela aliro estas malmultekosta kaj malalt-malalta tekniko kiu permesas la bonan kontrolon de la kemia kunmetaj\u0302o de la produkto.\nEc\u0302 malgrandaj kvantoj de dopiformikoj, kiel ekzemple organikaj tinkturfarboj kaj rar-malaltaj elementoj, povas esti lanc\u0302itaj en la suno kaj finig\u0302i supren unuforme disig\u0302is en la fina produkto.\nG\u0302i povas esti utiligita en ceramikaj\u0302opretigo kaj produktado kiel investa gisad materialo, au\u0306 kiel rimedo de produktado de tre maldikaj filmoj de metaloksidoj por diversaj celoj.\nSun-g\u0302elaj derivitaj materialoj havas diversspecajn aplikojn en optiko, elektroniko, energio, spaco, (bio) sensiloj, medicino (ekz., kontrolita drogpublikado), reaktiva materialo kaj apartigo (ekz., kromatografio) teknologio."}, {"text_idx": "#000007", "text": "La intereso en sun-g\u0302ela pretigo povas esti spurita reen en la mez-1800aj jaroj kun la observado ke la hidrolizo de tetraetilortosilikato (TEOS) sub acidaj kondic\u0302oj kau\u0306zis la formadon de SiO2 en la formo de fibroj kaj monolitoj.\nSun-g\u0302ela esplorado kreskis por esti tiel grava ke en la 1990-aj jaroj pli ol 35,000 artikoloj estis publikigitaj tutmonde sur la proceso."}, {"text_idx": "#000008", "text": "La sun-g\u0302ela proceso estas malsek-kemia tekniko uzita por la fabrikado de kaj vitrecaj kaj ceramikaj materialoj.\nEn tiu proceso, la suno (au\u0306 solvaj\u0302o) evoluas iom post iom direkte al la formado de g\u0302el-simila reto enhavanta kaj likvan fazon kaj solidan fazon.\nTipaj antau\u0306uloj estas metalalkoksidoj kaj metalkloridoj, kiuj spertas hidrolizon kaj polikondensadreagojn por formi kolojdon.\nLa baza strukturo au\u0306 morfologio de la solida fazo povas intervali ie ajn de diskretaj koloidaj partikloj g\u0302is kontinuaj c\u0302en-similaj polimerretoj."}, {"text_idx": "#000009", "text": "La esprimo kolojdo estas uzita c\u0302efe por priskribi larg\u0302an gamon da solid-likvaj (kaj /au\u0306 likvaj\u0302-likvaj) miksaj\u0302oj, c\u0302iuj el kiuj enhavas apartajn solidajn (kaj/ au\u0306 likvajn) partiklojn kiuj estas disigitaj al diversaj gradoj en likva medio.\nLa esprimo estas specifa por la grandeco de la individuaj partikloj, kiuj estas pli grandaj ol atomgrandeco sed sufic\u0302e malgrandaj por elmontri Brown'an movig\u0302on.\nSe la partikloj estas sufic\u0302e grandaj, tiam ilia dinamika konduto en iu antau\u0306fiksita tempodau\u0306ro en suspendo estus regita fare de fortoj de gravito kaj sedimentado.\nSed se ili estas sufic\u0302e malgrandaj por esti kolojdoj, tiam ilia neregula decidpropono en suspendo povas esti atribuita al la kolektiva bombado de miriado de termike ekscititaj molekuloj en la likva suspendanta medio, kiel priskribite origine fare de Albert Einstein en lia disertaj\u0302o.\nEinstein finis ke tiu nekonstanta konduto povus adekvate esti priskribita utiligante la teorion de Brown'a movig\u0302o, kun sedimentado estanta ebla longperspektiva rezulto.\nTiu kritika grandecintervalo (au\u0306 partiklodiametro) tipe intervalas de dekoj de angstromoj (10 \u221210 m) g\u0302is kelkaj Mikrometroj (10 \u22126 m)."}, {"text_idx": "#000010", "text": "Sub certaj kemiaj kondic\u0302oj (tipe en baz-katalizitaj sunoj), la partikloj povas kreski al sufic\u0302a grandeco por ig\u0302i kolojdoj, kiuj estas trafitaj kaj fare de sedimentado kaj fortoj de gravito.\nStabiligitaj suspendoj de tiaj sub-micrometre sferaj partikloj povas poste rezulti en ilia mem-asemblea - donante altagrade ordigis mikrostrukturojn rememoriga pri la prototipa koloida kristalo: altvalora opalo.\nSub certaj kemiaj kondic\u0302oj (tipe en acid-katalizitaj sunoj), la interpartiklofortoj havas sufic\u0302an forton por kau\u0306zi konsiderindan agregon kaj/au\u0306 flokig\u0302on antau\u0306 sia kresko.\nLa formado de pli sincera kontinua reto de malalta densecpolimeroj ekspozicias certajn avantag\u0302kun konsidero al-fizikajn trajtojn en la formado de alta spektaklovitro kaj vitro/ceramikaj komponentoj en 2 kaj 3 dimensioj."}, {"text_idx": "#000011", "text": "En ambau\u0306 kazoj (diskretaj partikloj au\u0306 kontinua polimeroreto) la suno tiam evoluas direkte al la formado de neorganika reto enhavanta likvan fazon ( g\u0302elo).\nFormado de metaloksido implikas ligi la metalcentrojn kun okso (PANJO) au\u0306 hidrokso (M-OH-M) pontoj, tial generante metalo-oxon au\u0306 metalo-hydroxpolimerojn en solvaj\u0302o."}, {"text_idx": "#000012", "text": "En ambau\u0306 kazoj (diskretaj partikloj au\u0306 kontinua polimeroreto), la sekigadprocezo helpas forigi la likvaj\u0302fazon de la g\u0302elo, donante mikro-poran amorfan glason au\u0306 mikro-kristala ceramika.\nPosta termika terapio (pafanta) povas esti farita por preferi plian polikondensadon kaj plifortigi mekanikajn trajtojn."}, {"text_idx": "#000013", "text": "Kun la viskozeco de suno adaptita en bonordan intervalon, kaj optika kvalita vitrofibro kaj obstina ceramika fibro povas esti tiritaj kiuj estas uzitaj por fibroptikaj sensiloj kaj termoizolado, respektive.\nKrome, unuformaj ceramikaj pulvoroj de larg\u0302a gamo de kemia kunmetaj\u0302o povas esti formitaj per precipitaj\u0302o."}, {"text_idx": "#000014", "text": "La Sto\u0308ber proceso estas bon-volita ekzemplo de polimerigo de alkoksido, specife TEOS.\nLa kemia formulo por TEOS estas evoluita je Si ( OC2 H5) 4, au\u0306 Si (AU\u0306) 4, kie la alkil grupo R = C2 H5 .\nAlkoksidoj estas idealaj kemiaj antau\u0306uloj por sun-g\u0302ela sintezo c\u0302ar ili reagas facile kun akvo.\nLa reago estas nomita hidrolizo, c\u0302ar hidroksil jono ig\u0302as fiksita al la siliciatomo jene:"}, {"text_idx": "#000015", "text": "Depende de la kvanto de akvo kaj katalizilo c\u0302i-tie, hidrolizo povas dau\u0306rigi per kompletigo per silicoksido:"}, {"text_idx": "#000016", "text": "Kompleta hidrolizo ofte postulas troabundon de akvo kaj/au\u0306 la uzo de hidrolizkatalizilo kiel ekzemple acetacido au\u0306 klorida acido.\nMezaj specioj inkluzive de [(AU\u0306) 2 \u2212Si\u2212 (OH) 2] au\u0306 [(AU\u0306) 3 \u2212Si\u2212 (OH)] povas rezulti kiel produktoj de partaj hidroliz reagoj.\nFrua intermediatrezulto de du parte hidroligita\nmonomeroj interligita kun siloksane [Si\u2212O\u2212Si] obligacio:"}, {"text_idx": "#000017", "text": "Tiel, polimerigo estas rilata al la formado de 1-, 2-, au\u0306 3-dimensia reto de siloksane [Si\u2212O\u2212Si] obligacioj akompanitaj per la produktado de H\u2212O\u2212H kaj R\u2212O\u2212H-specioj."}, {"text_idx": "#000020", "text": "En la pretigo da bona ceramikaj\u0302o, la neregulaj partiklograndecoj kaj formoj en tipa pulvoro ofte kondukas al ne-unuformaj pakaj morfologioj kiuj rezultigas pakajn densec variojn en la pudrujo.\nSenbrida flokig\u0302o de pulvorigas pro alloga forto de Van-der-Waals ankau\u0306 povas kau\u0306zi mikrostrukturajn diversecojn."}, {"text_idx": "#000021", "text": "Diferencigaj stresoj kiuj formig\u0302as kiel rezulto de ne-unuforma sekigads\u0302rumpado estas rekte rilatitaj al la indico c\u0302e kiu la solvilo povas esti forigita, kaj tiel altagrade dependanto sur la distribuado de poreco.\nTiaj stresoj estis asociitaj kun plast-al-fragila transiro en firmigitaj korpoj, [24] kaj povas doni al fendetodisvastigo en la ne bruligita korpo se ne anstatau\u0306ite."}, {"text_idx": "#000022", "text": "Krome, ajnaj fluktuoj en paka denseco en la kompaktujo c\u0302ar g\u0302i estas preta por la forno estas ofte plifortigitaj dum la sintrad proceso, donante heterogenan densigon.\nKelkaj poroj kaj aliaj strukturaj difektoj asociitaj kun densecvarioj pruvig\u0302is ludi malutilan rolon en la sintradproceso per kreskado kaj tiel limiganta finpunktodensecojn.\nDiferencigaj stresoj ekestig\u0302antaj de heterogena densigo ankau\u0306 estis montritaj rezultigi la disvastigon de internaj fendetoj, tiel ig\u0302ante la fort-stirantaj difektoj."}, {"text_idx": "#000023", "text": "G\u0302i tial prezentig\u0302us dezirinda por prilabori materialon lau\u0306 tia maniero ke g\u0302i estas fizike unuforma kun konsidero al la distribuado de komponentoj kaj poreco, prefere ol uzado de partiklajn grandecdistribuoj kiuj maksimumigos la verdan densecon.\nLa reteno de unuforme disigita kunigo de forte interrilatantaj partikloj en suspendo postulas totalkontrolon super partiklo-partiklaj interagoj.\nMonodisperse kolojdoj disponigas tiun potencialon."}, {"text_idx": "#000024", "text": "Monodisperse pulvorigas de koloida silicoksido, ekzemple, povas tial esti stabiligita sufic\u0302e por certigi altan gradon da ordo en la koloida kristalo au\u0306 polikristala koloida solido kiuj rezultoj de agrego.\nLa grado da ordo s\u0302ajnas esti limigita antau\u0306 la tempo kaj spaco permesis ke pli longintervalaj korelacioj estus establitaj.\nTiaj difektitaj polikristalaj strukturoj s\u0302ajnus esti la bazelementoj de nanoskalo-materialscienco, kaj, tial, disponigi la unuan pas\u0302on en evoluigado pli rigora kompreno de la mekanismoj implikitaj en mikrostruktura evoluo en neorganikaj sistemoj kiel ekzemple sintritaj ceramikaj nanomaterialoj."}, {"text_idx": "#000025", "text": "La petskriboj por suno g\u0302el-derivitaj produktoj estas multaj.\nEkzemple, sciencistoj uzis g\u0302in por produkti la plej malpezajn materialojn de la monda kaj ankau\u0306 iom da el g\u0302ia plej dura ceramikaj\u0302o.\nUnu el la plej grandaj aplikig\u0302areoj estas maldikaj filmoj, kiuj povas esti produktitaj en peco el substrato per spintegaj\u0302o au\u0306 trempsau\u0306cotegaj\u0302o.\nProtektaj kaj dekoraciaj tegaj\u0302oj, kaj elektro-optikaj komponentoj povas esti aplikitaj al vitro, metalo kaj aliaj specoj de substratoj kun tiuj metodoj.\nGisite en muldilon, kaj kun plia sekigado kaj varmecotraktado, densaj ceramikaj au\u0306 vitrartikoloj kun novaj trajtoj povas esti formitaj tio ne povas esti kreitaj per iu alia metodo.\nAliaj tegaj metodoj inkludas s\u0302pruci, elektroforezo, inkprintilon [39] [40] printadon au\u0306 rulo tegan."}, {"text_idx": "#000026", "text": "Kun la viskozeco da suno adaptita en bonordan intervalon, kaj optikaj kaj obstinaj ceramikaj fibroj povas esti tiritaj kiuj estas uzitaj por fibroptikaj sensiloj kaj termoizolado, respektive.\nTiel, multaj ceramikaj materialoj, kaj vitrecaj kaj kristalaj, trovis uzon en diversaj formoj de grocaj solidsubstancaj partoj g\u0302is altaj surfacareoformularoj kiel ekzemple maldikaj filmoj, tegaj\u0302oj kaj fibroj."}, {"text_idx": "#000027", "text": "Ultra-fajnaj kaj unuformaj ceramikaj pulvoroj povas esti formitaj per precipitaj\u0302o.\nTiuj pulvorigas de unuopaj\u0302o kaj multobla komponento kunmetaj\u0302oj povas esti produktitaj sur nanoskala partiklograndeco por dentalaj kaj biomedicinaj aplikoj.\nKunmetaj\u0302o pulvorigas estinti patentita por uzo kiel agrokemiaj kaj herbicidoj.\nPulvorfrotpurigiloj, uzitaj en diverseco de finado de operacioj, estas produktitaj uzi sun-g\u0302elan tipproceson.\nUnu el la pli gravaj aplikoj de sun-g\u0302ela pretigo devas arang\u0302i zeolit sintezon.\nAliaj elementoj (metaloj, metaloksidoj) povas esti facile integrigitaj en la fina produkto kaj la silikatsuno formita per tiu metodo estas tre stabila."}, {"text_idx": "#000028", "text": "Alia apliko en esplorado estas kapti biomolekulojn por sensaj ( biosensiloj) au\u0306 katalizaj celoj, de fizike au\u0306 kemie malhelpanta ilin de lesivado eksteren kaj, koncerne proteinon au\u0306 kemie-ligitaj malgrandaj molekuloj, per s\u0302irmado de ili de la ekstera medio ankorau\u0306 permesante al malgrandaj molekuloj esti monitoritaj.\nLa plej gravaj malavantag\u0302oj estas ke la s\u0302ang\u0302o en loka medio povas s\u0302ang\u0302i la funkciecon de la proteino au\u0306 malgrandan molekulon kaptitan kaj ke la sintezpas\u0302o povas difekti la proteinon.\nPor eviti tion, diversaj strategioj estis esploritaj, kiel ekzemple monomeroj kun proteinog\u0302entilaj liveradgrupoj (ekz. glicerino) kaj la inkludo de polimeroj kiuj stabiligas proteinon (ekz. KEJLO)."}, {"text_idx": "#000029", "text": "Aliaj produktoj fabrikitaj kun tiu proceso inkludas diversajn ceramikajn membranojn por mikrofiltrado, ultrafiltrado, nanofiltrado, pervaporation kaj inversa osmozo.\nSe la likvaj\u0302o en malseka g\u0302elo estas forigita sub superkritika kondic\u0302o, tre pora kaj ekstreme malalta densecmaterialo nomita aerog\u0302elo akirig\u0302as.\nSekigante la g\u0302elon per malalta temperaturterapioj (25-100 \u00b0C), estas eble akiri porajn solidajn matricojn nomitajn kserogel.\nKrome, sun-g\u0302ela proceso estis evoluigita en la 1950-aj jaroj por la produktado el radioaktivaj pulvoroj de UO2 kaj ThO2 por nukleaj fueloj, sen generacio de grandaj kvantoj de polvo."}, {"text_idx": "#000030", "text": "Makroskopaj optikaj elementoj kaj aktivaj optikaj komponentoj same kiel granda areovarmaj speguloj, malvarmaj speguloj, lensoj kaj radiospliter c\u0302io kun optimuma geometrio povas esti produktitaj rapide kaj je malalta kosto per la sun-g\u0302ela itinero.\nEn la pretigo de alta spektakloceramika nanomaterials kun superaj opt-mekanikaj trajtoj sub malfacilaj kondic\u0302oj, la grandeco de la kristalaj grajnoj estas determinita plejparte per la grandeco de la kristalaj partikloj prezentas en la krude materialon dum la sintezo au\u0306 formado de la objekto.\nTiel redukto de la origina partiklograndeco bone sub la ondolongo de videbla lumo (500-Nm) eliminas multon da la lumdisvastigo, rezultigante diafanan au\u0306 ec\u0302 travideblan materialon."}, {"text_idx": "#000031", "text": "Krome, rezultoj indikas ke mikroskopaj poroj en sintritaj ceramikaj nanomaterialoj, plejparte kaptite c\u0302e la transiroj de mikrokristalingrajnoj, kiallumon disigi kaj preventitan veran travideblecon.\nestis observite ke la totalvolumenfrakcio de tiuj nanoskalporoj (kaj intergrajneca kaj intragrajneca poreco) devas esti malpli ol 1% por altkvalita optika dissendo.\nI.E. The-denseco devas esti 99.99% de la teoria kristala denseco."}, {"text_idx": "#000032", "text": "Unikaj trajtoj de la suno-g\u0302elo disponigas la eblecon de sia uzo por gamo da medicinaj aplikoj.\nSun-g\u0302ela prilaborita alumino-tero povas esti utiligita kiel aviad-kompanio por la dau\u0306ranta livero de medikamentoj kaj kiel establita bobenita resaniganto.\nKonsiderinda malkresko en cikatro grandeco estis observita pro la vundkuracig\u0302o sinteza inkluzive de sun-g\u0302ela prilaborita alumino-tero.\nRomanaliro al thrombolysis terapio estas ebla evoluigante novan familion de injekteblaj kunmetaj\u0302oj:\nplasminogenaktivigilo kaptite ene de alumino-tero."}, {"text_idx": "#000033", "text": "(aprilo 2012) En senmova signifo, la fundamenta diferenco inter likvaj\u0302o kaj solido estas ke la solido havas elastan reziston kontrau\u0306 tonda streso dum likvaj\u0302o ne faras.\nTiel, simpla likvaj\u0302o ne tipe apogos transversan akustikan fonon, au\u0306 tondos ondon.\nG\u0302eloj estis priskribitaj fare de Born kiel likvaj\u0302oj en kiuj elasta rezisto kontrau\u0306 tondado pluvivas, donante kaj viskozajn kaj elastajn trajtojn.\nEstis montrite teorie tio en certa malalttensia intervalo, polimeraj g\u0302eloj devus disvastigi tondondojn kun relative malalta malseketigado.\nLa distingo inter suno (solvo) kaj g\u0302elo tial s\u0302ajnas esti komprenita en maniero analoga al la praktika distingo inter la elasta kaj plasta deformado varias de metalo.\nLa distingo kus\u0302as en la kapablo respondi al aplikata tondforto per makroskopa viskoza fluo."}, {"text_idx": "#000034", "text": "En dinamika signifo, la respondo de g\u0302elo al alterna forto (oscilado au\u0306 vibrado) dependos sur la periodo au\u0306 ofteco de vibrado.\nKiel indikite c\u0302i tie, ec\u0302 la plej multaj simplaj likvaj\u0302oj elmontros iun elastan respondon c\u0302e tondotarifoj au\u0306 frekvencoj superantaj 5 x 106 ciklojn je sekundo.\nEksperimentoj sur tia mallonga tempopesilo prienketas la fundamentajn decidproponojn de la primaraj partikloj (au\u0306 partiklaretoj) kiuj konsistigas la kradstrukturon au\u0306 agregaj\u0302on.\nLa kreskanta rezisto de certaj likvaj\u0302oj por flui c\u0302e altajn movanta rapidecojn estas unu manifestig\u0302o de tiu fenomeno.\nLa kapablo de densigita korpo respondi al mekanika forto per viskoza fluo estas tiel forte dependa de la temposkalo super kiu la s\u0302arg\u0302o estas uzita, kaj tiel la frekvenco kaj amplitudo de la stresondo en variaj eksperimentoj."}, {"text_idx": "#000035", "text": "La struktura rilakso de viskoelasta g\u0302elo estis identigita kiel primara mekanismo respondeca por densigo kaj rilata porevoluo en kaj koloidaj kaj polimeraj silicoksidg\u0302eloj.\nEksperimentoj en la viskoelastaj trajtoj de tiaj skeletretoj sur diversa tempopesilo postulas forton variantan lau\u0306 periodo (au\u0306 frekvenco) konvenaj al la rilaksootempo de la fenomeno esplorita, kaj inverse proporcia al la distanco super kiu tia rilakso okazas.\nAltfrekvencoj asociitaj kun supersonaj ondoj estis uzitaj grandskale en la manipulado de polimersolvoj, likvaj\u0302oj kaj g\u0302eloj kaj la persistemo de siaj viskoelastaj trajtoj.\nSenmovaj mezuradoj de la tonda elasta modulo estis, [50] same kiel dinamikaj mezuradoj de la rapideco de disvastigo de tondondoj, [51] [52] [53] [54] kiu donas la dinamikan modulus da rigideco.\nDinamika lumo disvastigo- (DL) teknikoj estis utiligitaj por monitori la dinamikon de densecfluktuoj tra la konduto de la au\u0306tokorelaciofunkcio proksime de la punkto de frostigado."}, {"text_idx": "#000036", "text": ", emfazas ke la diskretaj kaj reigeblaj volumenotransiroj kiuj okazas en parte hidroligitaj akrilimidg\u0302eloj povas esti interpretitaj lau\u0306 faztransiro de la sistemo konsistanta el la s\u0302arg\u0302ita polimer reto, hidrogeno (kontrau\u0306e) jonoj kaj likva matrico.\nLa faztransiro estas manifestig\u0302o de konkurado inter la tri fortoj kiuj kontribuas al la osmoza premo en la g\u0302elo:"}, {"text_idx": "#000037", "text": "La pozitiva osmoza premo de (+) hidrogenjonoj\nLa negativa premo pro polimer-polimera afineco\nLa kau\u0306c\u0302uk-simila elasteco de la polimerreto"}, {"text_idx": "#000038", "text": "La ekvilibro de tiuj fortoj varias lau\u0306 temperaturs\u0302ang\u0302ig\u0302o au\u0306 solventaj trajtoj.\nLa totala osmoza premo reaganta al la sistemo estas la suma osmoza premo de la g\u0302elo.\nEstas plue montrite ke la faztransiro povas esti stimulita per la apliko de elektra kampo trans la g\u0302elo.\nLa volumenos\u0302ang\u0302o c\u0302e la transirpunkto estas au\u0306 diskreta (kiel en unuaorda Ehrenfest transiro) au\u0306 kontinua (dua-orda Ehrenfest-analogeco), depende de la grado da jonigo de la g\u0302elo kaj en la solventa kunmetaj\u0302o."}, {"text_idx": "#000039", "text": "La g\u0302elo estas tiel interpretita kiel elasta kontinuumo, kiu misformas kiam submetite ekstere uzis tondfortojn, sed estas nekunpremebla sur apliko de hidrostatika premo.\nTiu kombinaj\u0302o de flueco kaj rigideco estas klarigita lau\u0306 la g\u0302elstrukturo: tiu de likvaj\u0302o enhavita ene de fibreca polimerreto au\u0306 matrico per la ekstreme granda frikcio inter la likvaj\u0302o kaj la fibro au\u0306 polimerreto.\nTermikaj fluktuoj povas produkti infinitezimalan vastig\u0302on au\u0306 kuntirig\u0302on ene de la reto, kaj la evoluo de tiaj fluktuoj finfine determinos la molekulan morfologion kaj la gradon da hidratigo de la korpo."}, {"text_idx": "#000040", "text": "Kvazau\u0306-elasta malpeza disvastigo ofertas rektan eksperimentan aliron al mezurado de la ondolongo kaj vivdau\u0306rojn de kritikaj fluktuoj, kiuj estas regitaj per la viskoelastaj trajtoj de la g\u0302elo.\nEstas akcepteble atendi rilaton inter la amplitudo de tiaj fluktuoj kaj la elasteco de la reto.\nC\u0302ar la elasteco mezuras la reziston de la reto al au\u0306 elasta (reigebla) au\u0306 plasta (nemaligebla) deformado, la fluktuoj devus kreski pli grandaj kiel la elastecmalkreskoj.\nLa diverg\u0302o de la disa lumeco c\u0302e finhava kritika temperaturo implicas ke la elasteco aliras nul, au\u0306 la kunpremeblo ig\u0302as senfina, kio estas la tipe observita konduto de sistemo c\u0302e la punkto de malstabileco.\nTiel, c\u0302e la kritika punkto, la polimerreto ofertas neniun reziston entute al iu formo de deformado."}, {"text_idx": "#000041", "text": "La indico de rilakso de densecfluktuoj estos rapida se la reestiganta forto, kiu dependas sur la retelasteco, estas granda - kaj se la frikcio inter la reto kaj la intersticlikvaj\u0302o estas malgranda.\nLa teorio indikas ke la indico estas rekte proporcia al la elasteco kaj inverse proporcia al la frikcia forto.\nLa frikcio en victurno dependas sur kaj la viskozeco de la likvaj\u0302o kaj la mezgrandeco de la poroj enhavitaj ene de la polimerreto."}, {"text_idx": "#000042", "text": "Tiel, se la elasteco estas konkludita el la mezuradoj de la disiga intenseco, kaj la viskozeco estas determinita sendepende (per mekanikaj metodoj kiel ekzemple supersona atenuig\u0302o) mezurado de la rilaksoofteco donas informojn pri la pora grandecdistribuo enhavita ene de la polimerreto, ekz. grandaj fluktuoj en polimerdenseco proksime de la kritika punktorendimentaj grandaj densecdiagnozalternativoj kun ekvivalenta bimodala distribuado de poreco.\nLa diferenco en mezgrandeco inter la pli malgrandaj poroj (en la tre densaj regionoj) kaj la pli grandaj poroj (en regionoj de pli malalta averag\u0302a denseco) tial dependos sur la grado da fazapartigo kiu estas permesita okazi antau\u0306 ol tiaj fluktuoj ig\u0302as termike arestitaj au\u0306 \"frostaj enen\" c\u0302e au\u0306 proksime de la kritika punkto de la transiro."}]